( i458 ) 



sensiblement. Le durcissement a lieu dans une atmosphère saturée d'humi- 

 dité et privée d'acide carbonique, tout aussi bien que dans l'air hbre; il a 

 également lieu sous l'eau. Les quelques médailles coulées avec ce produit, 

 que j'ai l'honneur de présenter à l'Académie, ressemblent à des médailles 

 en plâtre, mais elles ont plus de dureté. 



» Le produit hydraté a [)our for/uule (CaO)^, CO', HO. Réduit en poudre 

 et lavé avec de l'eau, il perd peu à peu toute la chaux qui ne peut être 

 retenue à l'état de carbonate neutre. 



» Le carbonate bibasique hydraté, chnuffé au rouge naissant pendant 

 une heure, perd loute son eau, fl, à partir de ce moment, il se comporte 

 comme un simple mélange de chaux et de carbonate neutre. En effet, lors- 

 qu'après l'avoir pulvérisé on le gàclie avec de l'eau, il s'échauffe extrê- 

 mement et il forme une pâte qui, à l'abri de l'air, conserve indéfiniment le 

 même état. 



» J'ai dissous dans 5oo" d'acide azotique demi-normal, au sein d'un 

 calorimètre en platine, 5^' de carbonate bibasique de chaux et 5^'' d'un 

 mélange de chaux et de carbonate neutre de même composition centé- 

 simale. J'ai fait les mêmes expériences sur les mêmes poids des mêmes 

 matières, après les avoir hydratées, et j'ai obienu les résultats suivants, à 

 la température de 21". Ces résultats se rapportent aux quantités de matière 

 qui correspondent aux formules chimiques : 



Cal 



lCaOj%CO^ 27,-1 



CaO, CU^ + CaO 27,18 



(CaO)SCOSIIO 19,56 



CaO, CO-, -+-CaO, UO 19,62 



» En vertu des principes rigoureusement établis par M. Berihelot, ces 

 chilfres conduisent directement aux conclusions suivantes : 



» 1° La transformation du carbonate bibasique de chaux en un mélange 

 de chaux et de carbonate neutre n'est accompagnée d'aucun effet thermique. 



» 2" jyhydratation du carbonate bibasique de chaux et celle d'u!) 

 simple mélange de chaux et de carbonate neutre, à équivalents égaux, 

 dégagent sensiblement la même quantité de chaleur. 



» La quantité de chaleur qui, dans le Tableau précédent, correspond à 

 la dissolution dans l'acide nzotique du sous-carbonate hydraté n'est atteinte 

 qu'après deux jours d'hydratation. Avant ce temps, lachalem- dégagée est 

 supérieure à ce chiffre, ce qui prouve que l'hydratation du carbonate 

 basique de chaux se fait avec une très grande lenteur. L'hydratation d'un 



